( 68o ) 



par conséquent, au produit obtenu par M. Tissier avec le fluorure de so- 

 dium : 



Trouvé. 



Magnésium i4>ïi i4>i3 ' 13,483 



Potassium ^SjSg A^jSg 43, 820 



Fh.or(par ditr.) 43,50 43,48 42,697 



» On obtient des produits analogues, parfaitement cristallisés, où le 

 fluor est remplacé partiellement par du chlore, en refondant le culot pro- 

 venant d'une des expériences précédentes, dans le chlorure de potassium. 



M La manière dont la magnésie se comporte dans ces expériences, les 

 deux produits obtenus, rapprochent la glucine de cette base pour l'éloi- 

 gner de l'alumine. 



» Silicate de magnésie et de potasse. — En ajoutant de la silice à la ma- 

 gnésie dissoute dans le fluorure de potassium, laissant refroidir et repre- 

 nant par l'eau, on ne retrouve qu'un mélange de silice et de fluorure 

 MgFP, RFl. Le résultat est le même lorsque l'on refond le culot en présence 

 de chlorure de potassium. 



» J'ai pu obtenir un produit très bien cristallisé en opérant de la ma- 

 nière suivante : 



» On dissout dans du fluorure de potassium fondu une partie de magnésie et 

 quatre parties de silice; lorsque la dissolution est achevée, ce qui demande toujours 

 un certain temps, on laisse refroidir. On refond le culot avec du chlorure de potas- 

 sium, ce qui donne un liquide limpide qu'on abandonne pendant trois jours à une 

 température variant du rouge sombre au rouge clair. Le creuset se tapisse d'une 

 croûte cristalline qui va en croissant. Au bout de soixante-douze heures, on laisse 

 refroidir et l'on reprend par l'eau. On obtient un mélange de produits très différents. 



» Au moyen de l'appareil de M. Thoulet et de la solution de biiodure 

 de mercure dans l'iodure de potassium, j'ai isolé : 



» 1° Un produit léger, mais en quantité trop faible pour en faire une 

 analyse complète : il est constitué par un silicate contenant du chlore et du 

 fluor : il affecte des formes rectangulaires; deux clivages à angle droit 

 visibles sur la face d'aplatissement. Extinction longitudinale. La face 

 d'aplatissement est perpendiculaire à Tip. L'angle des axes est très voisin 

 de 90°; cependant iip paraît bissectrice aiguë. Biréfringence à peu près 

 celle du quartz. 



» 1° Un produit plus lourd {dix 0°= 2,55). Ce dernier est cristallisé 

 dans le système hexagonal, à axe négatif, aplati suivant la base. 



